( 77« ) 

 moyen d'un arc de looo ampères et 70 volts. Le charbon de sucre a gardé 

 sa forme; il conserve encore les vacuoles par où se sont dégagés les hydro- 

 gènes carbonés au moment de sa formation. Il est entièrement transformé 

 en graphite, mais la masse pidvérnlente, examinée au microscope avec 

 un faible grossissement, ne présente aucune trace de soudure. 



« En chaiitfant dans les mêmes conditions du graphite, du charbon de 

 bois ou du charbon de cornue purifiés par le chlore, on ne retrouve après 

 l'expérience que du graphite, mais chaque variété de carbone a conservé 

 sa forme et l'on ne rencontre nulle part trace de fusion ou de soudure. 



» Yient-on maintenant à examiner les électrodes formées de carbone 

 aussi pur que possible qui ont été employées dans ces expériences; on voit 

 que les pointes sont arrondies, complètement transformées en graphite, 

 mais ne présentent pas trace de matière fondue. Avec un courant de 

 2200 ampères et de 70 volts, la transformation sur des électrodes de o,o5 

 de diamètre s'est opérée sur une longueur de iS*^*" (' ). 



» On peut même former l'extrémité de l'électrode positive, par un cy- 

 lindre de charbon, ajusté à frottement doux et, après l'expérience, ce 

 cylindre, qui s'est trouvé dans la partie la plus chaude de l'arc, est déformé, 

 mais ne s'est pas soudé à l'électrode. 



» Nous devons faire remarquer qu'il n'en est plus de même, si le char- 

 bon employé contient des impuretés : oxydes métalliques, silice ou acide 

 borique. 



» Nous avons déjà indiqué que l'acide borique fournit, dans ce cas, un 

 borure de carbone défini et cristallisé de formule Bo*C. Ce borure de car- 

 bone cristallisé peut s'unir à un excès de charbon et produire des corps 

 d'apparence fondue à forme arrondie, des gouttelettes d'une dureté par- 

 fois très grande, mais qui ne sont pas formées de carbone pur. Une très 

 petite quantité d'impuretés métalliques peut de môme donner des carbures 



de 1000 ampères et 70 volts, cette réduction se fait à plusieurs centimètres de l'arc 

 et l'on obtient, dans un temps moitié moindre, environ loos"' de métal. 

 (') Voici l'analyse du graphite pris à l'extrémité de l'électrode : 



Carbone 99 > 63 



Hydrogène o,o3 



Cendres 0,089 



Avant l'expérience la quantité de cendres de ce charbon était voisine de i pour 100. 

 Toutes les matières minérales étant plus volatiles que le carbone, l'électrode s'est j)u- 

 rifiéc peu à ])eu par volatilisation. 



